695 



gewöhnliche Weise im Heerde, so erschien es schmalstrahlig und von 

 einer zwischen Stahlgrau und Silberweiss die Mitte haltenden Farbe. Hin 

 und wieder zeigte es eine schwärzliche Sprenkclung durch Aussonderung 

 sehr kleiner Kugeln konzentrisch gruppirter, nur unter der Lupe erkenn- 

 barer Graphit-Schüppchen. Durch langsameres Erkalten in einer Sand- 

 lehm-Form veränderte sich die Beschaffenheit des Roheisens auffallend. 

 Die Sprenkeiung nahm so zu, dass das strahlige Gefüge dadurch zurück- 

 gedrängt wurde. Die Farbe des Ganzen war dunkel stahlgrau und sowohl 

 der Glanz als auch das eigentümliche Gewicht bedeutend vermindert. 

 Aber eine noch ungleich grössere Veränderung zeigte das Roheisen, wenn 

 es unter einer Schlacken-Decke höchst langsam erkaltete. Es war hier- 

 durch in graues Roheisen umgewandelt, indem von dem strahligen Gefüge 

 jede Spur verschwunden und ein körniges Gefüge an die Stelle getreten 

 war, wobei die Farbe das Mittel zwischen dunkel Stahlgrau und Eisen- 

 schwarz hielt und nur der Glanz der kleinen Graphit-Schüppchen einen 

 Schimmer verbreitete. Zugleich war das eigenthümliche Gewicht noch 

 weit geringer, indem es nur 7, "187 betrug, wogegen das spezifische 

 Gewicht des auf gewöhnliche Weise im Heerde erkalteten weissen Roh- 

 eisens im Mittel 7,6002 gefunden wurde. Um zu sehen, wie sich das 

 weisse Roheisen verhält, wenn das Eikalten bei ihm beschleunigt wird, 

 wurde auf ähnliche Weise verfahren, wie bei dem mit grauem Roheisen 

 auf der Steinrenner Hütte angestellten Versuche, indem es im erstarreten 

 aber noch glühenden Zustande mit kaltem Wasser abgelöscht wurde. 

 Textur und Farbe zeigten sich nicht merklich verändert, die Dichte 

 war aber etwas vermindert, indem das spezifische Gewicht im Mittel 

 mehrer Bestimmungen 7,5894 gefunden wurde. Mit dem eigenthümlichen 

 Gewichte des im Heerde auf gewöhnliche Weise erkalteten Roheisens 

 verglichen, beträgt die Differenz — 0,0108, mithin weniger als die mit 

 grau crblasenem Roheisen angestellten Versuche ergeben haben. Es geht 

 hieraus hervor, dass das weiss erblasenc B.oheisen wie das graue durch 

 Beschleunigung des Erkaltens eine geringere Dichtheit erlangt, und dass 

 sich daher in dieser Hinsicht das Roheisen überhaupt ähnlich wie der 

 Stahl verhält. 



Tu. Scheerer : der Paramorphismus und seine Bedeutung 

 in der Chemie, Mineralogie und Geologie (Braunschweig 1854). 

 „Paramorphose", heisst es, „ist das Zugleich-Auftreten der beiden Formen 

 eines dimorphen Körpers bei einein und demselben Krystall : die eine 

 dieser Formen durch die Contouren — also an dem Krystall — 

 die andere durch die morphologische Beschaffenheit der Masse — in dem 

 Krystall — sich aussprechend." Später, in den Nachträgen, wird 

 gesagt: jene Definition habe der Einfachheit wegen nur auf die dimor- 

 phen Körper Rücksicht genommen, ohne die trimorphen mit in Be- 

 tracht zu ziehen. Auf Körper letzter Art fänden die Gesetze des Para- 

 morphismus ebensogut Anwendung wie auf die der ersten. Uinfasst man 



